[73] Verwitterung und Kaolinbildung Tlaliescher Quarzporphyre. 39B 



Mechaiüsclie Analyse you 6 Kaoliiiprobeu vou Dölau. 



: 



Tabelle I. 



Absonderung der groben Bestandteile durch das 900- und 5000-IVIaschen 



(pro qcm) Sieb. 



In %, bezogen auf die bei 120" getrocknete Substanz. 



Kaolin 



Probe 



Porzellanerde 



Nr. 1 



a 



und 



b 



B 



pr-^ 



o;» 



Nr. 2 



*4 



Kaoline der ITbergangszone 



Nr. 3 



a 



und 

 b 



<X) 



c 



a 



und 



b 





Nr. 4 



a 



und 



b 



a 



^ 



Nr. 5 



a 



und 

 b 



<v 



Nr. 6 



a 



und 

 b 





I j 



^' Rückstand des 



^f^O Masch.-Siebes 



]}■' lÜickstand des 

 ??00-Masch.-Siebe3 



8,98 

 9,79 



10,86 

 10,52 



9,38 



10,69 



11,92^ 



12,22i 



7,68 ^3 

 7,78 



15,14 



14,08 



,14,61 



6,12 

 6,18 



6,15 



40,18 

 41,26 



40,72 



13,56; 



2^'Sö 25,04 

 24,23 



29,66 

 27,55 



28,61 



^^'^^;29,28 

 28,32' 



""'^^ 28,36 

 27,47' 



^^^lüme der groben 

 ^•^standteile . . . 



20,07 



19,80 



20,70 



51,83 



53,05 



57,64 



Tabelle IL 



Die durch das Schönesche Schlämmverfahren erhaltenen Werte, bezogen 



auf die bei 120" getrocknete Substanz des Durchgangs durch das 5000- 



Maschen-Sieb (d. i. ohne Berücksichtigung der groben Bestandteile). 



In Wo. 





Porzellanerde 



■ » 



Kaoline der Ubergaugszone 



Kaolin 



Nr. 1 



1 



Nr. 2 



iNr. 8 



Nr. 4 ■ 



Nr. 5 



Nr. 6 



Fein >s and 















0,04—0,1 mm 



14,28 



15,24 



19,99 



16,19 



25,65 



22,10 



Staubsand imd Schluff 













1 

 1 



0,01—0,04 mm 



14,00 



19,31 



34,05 



24,84 



29,48 



■ 2S,01 



Physikalische Tunsubstauz 









j 







bis 0,01 nun 



r 



71,12 



65,45 



45,96 



58,97 



44,87 



^ 49j29 



